Chimica. — Ricerche sul gruppo dei tellururi di bismuto i 1 ). 

 Nota II di M. àmadori, presentata dal Socio G. Oiamician. 



La ricerca termica e microgratìca delle miscele di trisolfuro e tritellururo 

 di bismuto ritenta in una Nota precedente ( 2 ) ha mostrato come in quelle 

 condizioni di esperienza, non si formi il solfotellnruro naturale, tetradimite, 

 ma un composto di natura diversa, cioè secondo rapporti equimolecolari. 



A complemento di quelle ricerche ho studiato termicamente altre miscele 

 di Bi — S — Te: esse riguardano quella parte del sistema ternario che inte- 

 ressa allo scopo delle nostre ricerche e che comprende le composizioni di 

 altri solfoteliururi naturali. Lo studio è perciò limitato alle miscele che con- 

 tengono più del 40 °/o atom. di bismuto, vale a dire al campo Bi — Bi 2 Te 3 — ■ 

 — Bi 2 S 3 . 



I tre sistemi binari che limitano questa parte del sistema ternario 

 sono noti. 



II sistema Bi — Bi 2 Te 3 fa parte del sistema bismuto -tellurio stu- 

 diato da Monkemeyer ( 3 ): Bi solidifica a 267°, Bi 2 Te, a 573°; essi formano 

 un miscuglio eutettico che solidifica a 261° ed ha la composizione 3°/ Bi. 



Il sistema Bi — Bi 2 S 3 fa parte del sistema bismuto-solfo studiato da 

 Aten( 4 ): Bi solidifica a 277°, Bi 2 S 3 non fonde inalterato perchè prima di 

 raggiungere la fusione lo solfo in parte sublima: non si può perciò ottenere 

 tale composto per solidificazione di masse di composizione corrispondente: 

 il complesso delle ricerche termiche e micrografiche mostra tuttavia l'esi- 

 stenza di questo composto la cui temperatura di solidificazione sarebbe supe- 

 riore a 800°. 



Il sistema Bi 2 S 3 — Bi 2 Te 3 è quello da me studiato e riferito prece- 

 dentemente: Bi 5 Te 3 solidifica a 575°: lo studio del sistema si estende dal 

 tellururo solo tino a miscele con 85 % Bi 2 S 3 , per la accennata scomposi- 

 zione del solfuro in miscele più ricche. Si forma il composto Bi 2 S 3 Bi 2 Te 2 

 che solidifica a 615°: questo solfotellururo con Bi 2 S 3 forma un eutettico 

 che ha la composizione e la temperatura di solidificazione praticamente 

 uguale a quella del solfotellururo, 614°; con Bi 2 Te 3 forma un eutettico 

 prossimo nella composizione e nella temperatura di solidificazione al tellu- 

 ruro (97 Bi 2 Te 3 a 570°). 



(') Lavoro eseguito nell'Istituto di Chimica generale della E. Università di Padova. 



( a ) Questi Rendiconti, XXIV, 2° seni., pag. 200 (1915). 



( 3 ) Zeit. f. anorg. Chemie, 46, 415 (1905). 



(*) Zeit. f. anorg. Chemie, 47, 386 (1905). 



